des bouches à feu en fonte et en bronze , etc. 449 



sion , on les divise, on les noie dans le bain, afin qu'ils en acquiè- 

 rent la température. On accumule les laitiers vers la porte de bras- 

 sage, on les coagule en projetant un peu de sable dessus et on les 

 enlève avec un rable. 



Lorsqu'on a fini de brasser , on projette du charbon de bois dans 

 le fourneau et on referme la porte de brassage. 



On doit commencer l'introduction des bùchilles quand la charge 

 est devenue liquide et a acquis un haut degré de chaleur. On re- 

 connaît que le métal est très-chaud , quand il bouillonne, quand il 

 écarte les laitiers en produisant des ondulations, quand les char- 

 bouilles se meuvent à la surface du bain, quand il est d'une blan- 

 cheur éblouissante. 



L'introduction des bùchilles doit se faire avec précaution , pour ne 

 pas trop refroidir le bain. On en projette ordinairement 100 à 200 

 kilogram. chaque fois qu'on ouvre le fourneau. On a soin de bras- 

 ser chaque fois et d'introduire du charbon de bois. On s'arrête dès 

 que le métal devient moins fluide et s'épaissit. On recommence l'o- 

 pération de demi-heure en demi-heure ou d'heure en heure, plus 

 ou moins, selon l'allure du fourneau. 



L'étain ou le métal chimique ne s'introduisent qu'après les bù- 

 chilles. On évite de les laisser tomber à l'état solide sur le bain , car 

 le bronze rejaillirait jusque sur les travailleurs. 



On dépose le métal sur une grande pelle de fer, armée d'un long 

 manche aussi en fer et munie à l'extrémité de ce manche d'une forte 

 traverse en bois. 



Lorsque la porte de brassage est ouverte, l'étain ou le métal chi- 

 mique , déposés sur la pelle en question, sont amenés jusque vers 

 le bec du fourneau ; et on les laisse dans cette position jusqu'à ce 

 que la chaleur les fasse fondre. On répand le métal en différentes 

 places pour faciliter l'alliage. C'est le moment de donner plus d'ac- 

 tivité au brassage, afin que les gaz qui s'échappent de la partie im- 

 mergée de la perche de chêne remuent toutes les parties du bain et 

 rendent l'alliage homogène. On a soin également de labourer la 

 sole pour en détacher les métaux qui s'y seraient attachés à l'état 

 pâteux. 

 On écume avec le rable et on referme le fourneau. 

 On laisse le métal se réchauffer. On peut en apprécier le degré 

 de chaleur aux indices que nous avons indiqués. 



Mais pour la fin de la fusion , on se sert d'un moyen plus certain 



37 



